Source: http://docplayer.fi/3129168-Juko-ohjeistokansio-julkisivukorjaushankkeen-lapiviemiseksi.html
Timestamp: 2018-04-22 20:28:51+00:00
Document Index: 9451376

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

1 Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Betonijulkisivut Pinnoitus- ja paikkauskorjaukset - suunnitteluohjeet päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi Tampereen teknillinen yliopisto, Talonrakennustekniikka JUKO-ohjeistokansio on tarkoitettu henkilöille, jotka pystyvät soveltamaan annettuja ohjeita, ymmärtämään niihin liittyvät rajoitukset sekä ottamaan vastuun niiden soveltamisesta omassa työssään. Aineiston laajuuden takia on mahdollista, että siinä esiintyy ristiriitaisuuksia, jopa suoranaisia virheitä. Vaikka valmistelutyöhön on osallistunut lukuisa joukko julkisivukorjaamisen osaajia, ei Julkisivuyhdistys, sen jäsenet tai valmistelutyöhön osallistuneet henkilöt, yritykset tai yhteisöt ota vastuuta annetuista ohjeista. JUKO ohjeistokansio on toistaiseksi koekäytössä. Havaituista virheistä ja puutteista pyydetään ilmoittamaan Julkisivuyhdistykselle ( .
2 YHTEENVETO Tässä luvussa käsitellään betonijulkisivun pinnoitus- ja paikkaustyyppisten korjausten suunnitteluohjeita. Ohjeissa on käsitelty - suunnittelun lähtökohdat - korjauksen valmistelevat työt - julkisivusaumojen uusinta - laastipaikkaus - pinnoittaminen JUKO OHJEISTOKANSIO A RAKENNUKSEN YLLÄPITO A1 Kiinteistönpidon strategiat B HANKE- SUUNNITTELU B1 Korjaushankkeen osapuolet C KORJAUS- SUUNNITTELU C1 Suunnittelun valmistelu D RAKENTAMIS- VAIHE D1 Rakennusvaiheen organisaatio, urakkamuodot ja toteutus E KORJATUN RAKENTEEN YLLÄPITO E1 Julkisivukorjauksen käyttö ja huoltoohje A2 Korjaushanke asuntoosakeyhtiössä B2 Rakenteet ja korjausmahdollisuudet C2 Suunnittelun ohjaus D2 Korjausurakan vastaanotto A3 Rakennuksen käyttö- ja huoltoohje B3 Korjaustarpeen selvittäminen ja kuntotutkimukset B4 Korjaustavan valinta B5 Rahoitustarkastelut B6 Viranomaisohjaus julkisivukorjaushankkeessa KORJAUSTAPAKUVAUKSET Yleiskuvaukset ELIKAARIKUSTANNUSLASKENTAOHJELMA JUKO.xls Investointikustannukset Elinkaarikustannusten vertailu - 2 -
3 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT RASITUSTEKIJÄT JA KUORMITUKSET Rasitukset Kuormitukset KOSTEUSTEKNISEN TOIMIVUUDEN VARMISTAMINEN PALOMÄÄRÄYSTEN HUOMIOON OTTAMINEN TERVEYDELLE JA YMPÄRISTÖLLE VAARALLISET AINEET KORJAUSTEN VALMISTELEVAT TYÖT MALLITYÖT JA MÄÄRIEN MITTAUKSISTA SOPIMINEN Mallityöt Määrien mittaus VAURIOITUNEIDEN KOHTIEN MÄÄRITTÄMINEN Yleistä Rapautunut betoni... 8 Yleistä... 8 Määrien ilmoittaminen... 9 Menetelmät... 9 Paikattavien kohtien määrittäminen betonin vetolujuuden avulla Korroosiovauriot Yleistä Korroosiovaurioiden paikkaustarve eri pinnoitus- ja paikkaustyyppisissä korjauksissa Menetelmät Paikkausten rajasyvyyden määrittäminen Määrien ilmoittaminen Muut vauriot Uusittavat saumat Liitoskohdat ja pellitykset KORJAUSTYÖN OLOSUHTEET Sääolosuhteet Yleistä Saumaukset Pinnoitukset ja paikkaukset Suojaukset Sääsuojaukset Pölyn ja muiden vaarallisten aineiden haittojen estäminen SAUMOJEN UUSINTA YLEISTÄ VANHOJEN SAUMAUSMASSOJEN POISTAMINEN SAUMAN TAUSTATILAN LÄMMÖNERITYS SAUMAN LEVENTÄMINEN POHJUSTEAINE POHJATÄYTENAUHA ELEMENTTIEN TUULETUS ELEMENTTIEN PINTATYYPIT JA SAUMADETALJIT LAADUNVARMISTUS LAASTIPAIKKAUKSET YLEISTÄ BETONIN POISTAMINEN VAURIOKOHDISTA
4 4.2.1 Korroosiovauriot Pakkasrapautumavauriot Betonin poistomenetelmät Rakenteen kantavuus ALUSTAN ESIKÄSITTELY JA PUHDISTUS Alustan vaatimukset Puhdistusmenetelmät TERÄSTEN PUHDISTAMINEN Yleistä Puhdistusmenetelmät TERÄSTEN POISTAMINEN TERÄSTEN SUOJAAMINEN KORROOSIOSUOJALAASTEILLA Yleistä Korroosiosuojalaastin levitys TARTUNTALAASTIN LEVITYS Yleistä Levitys PAIKKAUSLAASTIN LEVITYS Yleistä Laastin sekoitus Levitys Jälkihoito TASOITUS Yleistä Levitys LAADUNVARMISTUS Yleistä Työn laatu Vetokokeet PINNOITUS YLEISTÄ PINNOITTEEN VALINTA Yleistä Pinnoitteen valinta päällemaalauksessa Pinnoitteen valinta, kun vanha pinnoite poistetaan Rakenteen rasitustaso ja suojaustarve Pinnoitteen ulkonäkö ALUSTAN ESIKÄSITTELY JA PUHDISTUS Alustalle asetettavat vaatimukset Puhdistusmenetelmät TASOITUS JA POHJUSTEAINEKÄSITTELY Tasoitus Pohjusteainekäsittely PINNOITTEEN LEVITTÄMINEN Pinnoitteen sekoittaminen ja ohentaminen Työtekniikat JÄLKIHOITO
5 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Rasitustekijät ja kuormitukset Rasitukset Ulkoseinässä merkittävimmät säärasitukset ovat - kosteus - pakkanen - lämpötilojen vaihtelu - UV Lisäksi suunnittelussa on otettava huomioon erilaiset ilmakehässä olevat aggressiiviset aineet. Säärasitusten, erityisesti kosteusrasituksen sekä lämpötilan vaihtelujen vaikutusta voidaan pienentää oleellisesti oikealla detaljisuunnittelulla sekä materiaalivalinnoilla. Pinnoitus- ja paikkaustyyppisissä korjauksissa kosteusrasituksiin voidaan vaikuttaa erityisesti saumauksia uusimalla, huolehtimalla liitoskohtien toimivuudesta (mm. ikkuna- ja räystäsliitokset) sekä pinnoitteen valinnalla. Kosteus on rasitustekijöistä yksi merkittävimmistä. Se on osallisena lähes kaikissa merkittävimmissä turmeltumisilmiöissä. Se aiheuttaa mm. huokoisissa materiaaleissa pakkasrapautumista, metalleissa korroosiota sekä saattaa lisäksi vaikuttaa orgaanisiin materiaaleihin haitallisesti, esim. heikentäen saumausmassojen tartuntaominaisuuksia. Pakkanen rasittaa erityisesti huokoisia materiaaleja, jotka ovat alttiina kosteusrasituksille. Jäätyessään vesi laajenee, mikä voi aiheuttaa rakenteen rapautumista. Pakkasrasitus on korkeimmillaan rannikolla, jossa rakenteet altistuvat voimakkaalle viistosaderasitukselle, ja jossa jäätymis-sulamissyklien lukumäärä on suuri. Pakkasrasitus on otettava huomioon paikkauslaastien sekä pinnoitteiden ominaisuuksia määriteltäessä. Orgaanisiin tuotteisiin ei pakkasella ole yleensä suurta vaikutusta lukuun ottamatta materiaalien kovettumista alhaisissa lämpötiloissa. Lämpötilan vaihtelut aiheuttavat rakenteeseen mekaanista rasitusta lämpöliikkeiden muodossa. Pinnoitus-paikkaustyyppisten korjausten osalta lämpötilojen vaihteluilla on suurin merkitys saumausten yhteydessä, kun lämpötilan vaihtelujen seurauksena elementtien ulkokuoret liikkuvat ja aiheuttavat muodonmuutoksia saumoihin. UV-säteily heikentää erityisesti orgaanisten materiaalien ominaisuuksia. Vaikutukset on nähtävissä erityisesti pinnoitteissa, sillä UV-säteily aiheuttaa halkeilua ja värien haalistumista. Elastiset saumausmassat kovettuvat UV-säteilyn vaikutuksesta, mikä on nähtävissä saumojen halkeiluna. Ilmakehän ja ympäristön aggressiiviset aineet aiheuttavat mm. betonin ja paikkauslaastien karbonatisoitumista (hiilidioksidi) sekä sitä kautta aiheuttavat terästen korroosiota
6 1.1.2 Kuormitukset Rakennesuunnittelun yhteydessä on aina varmistettava rakenteen kantavuus ja tarpeen vaatiessa suunniteltava lisäkiinnitys. Pinnoitus-paikkaustyyppisissä korjauksissa betoniulkokuoren kuormitus ei lisäänny. Lisäkiinnitystarvetta pohdittaessa on syytä ottaa huomioon vanhan rakenteen kiinnitystapa. Yleisimmin käytetyn ruostumattomalla teräksellä tehdyn ansaskiinnityksen varmuus on moninkertainen, eikä näissä tapauksissa lisäkiinnitys ole yleensä tarpeen. Jos ulkokuoren kiinnitys on tehty pistemäisesti käyttäen ruostuvaa teräslaatua (esim. ripustuskiinnitys tavallisella harjateräksellä tai pyörötangolla, teräskiskokiskokiinnitykset jne.), on kiinnitystarvetta tarkasteltava erikseen. Betoniulkokuorien lisäkiinnityksestä on annettu tarkemmat ohjeet mm. levyverhouksia käsittelevissä JUKO-suunnitteluohjeissa. 1.2 Kosteusteknisen toimivuuden varmistaminen Pinnoitus- ja paikkaustyyppisissä korjauksissa kosteusteknisen toimivuuden kannalta pinnoitteen ominaisuudet (mm. tiiviys sekä vesihöyryn läpäisevyysominaisuudet) sekä saumojen ja muiden liitoskohtien toimivuus on olennaista. Pinnoite tulee valita olosuhteiden sekä pinnoitusalustan mukaan niin, että rakenteesta saadaan kosteusteknisesti toimiva. Pinnoitteen valintaa on käsitelty jäljempänä luvussa 5. Kosteusteknisen toimivuuden kannalta ulkoseinässä olevat liitos- ja saumakohdat tulee olla toteutettu niin, ettei niistä aiheudu vesivuotoja rakenteen sisään. Saumojen uusintaa on käsitelty luvussa 3. Saumojen uusinnan yhteydessä on huolehdittava elementtien tuuletuksesta. 1.3 Palomääräysten huomioon ottaminen Pinnoitus- ja paikkauskorjauksilla ei muuteta rakennuksen tai sen materiaalien paloominaisuuksia, eikä palomääräysten erillinen tarkastelu ole yleensä tarpeen. Palomääräykset on kuitenkin tarkastettava, jos korjaukseen liittyy muita korjaustoimia, jotka vaikuttavat rakennuksen paloturvallisuuteen (esim. vesikatolle tehtävät muutokset kuten räystäsrakenteiden muuttaminen). 1.4 Terveydelle ja ympäristölle vaaralliset aineet Tyypillisimmät betonijulkisivuissa olevat terveydelle ja ympäristölle vaaralliset aineet ovat pinnoitteiden asbesti sekä saumausmassojen PCB- ja lyijy-yhdisteet. Lisäksi lämmöneristeissä saattaa harvinaisissa tapauksissa esiintyä mikrobikasvustoa. Asbesti. Pinnoitteiden asbesti on otettava huomioon pölyävissä työvaiheissa. Yleissääntönä on, että pölyävät työvaiheet on tehtävä asbestityönä. Asbestityö vaatii erikoistoimia esim. käytettäviltä työmenetelmiltä, suojauksilta sekä jätteen käsittelyltä. Asbestityöt tehdään valtuutetun urakoitsijan toimesta. Valtuutuksia myöntävät työsuojelupiirit
7 Asbestipitoisten maalien poistaminen esim. hiekkapuhaltamalla edellyttää lähes poikkeuksetta vähintään julkisivun peittämistä (huputtaminen) sekä ulkokuoren tiivistämistä siten, etteivät puhalluspöly ja asbestikuidut sen mukana kulkeudu sisätiloihin. Saumausmassojen PCB- ja lyijy-yhdisteet. Saumausmassojen sisältämien PCB- ja lyijy-yhdisteiden osalta pääperiaatteena voidaan pitää sitä, että niitä sisältävät saumausmassat poistetaan mahdollisimmat tehokkaasti. Poistomenetelmänä käytetään saumojen uusinnan yhteydessä elementtien reunojen (saumapintojen) hiontaa kulmahiomakoneella. Pinnoitus-paikkauskorjausten yhteydessä vanhat saumausmassat on poistettava kokonaan, mikä edellyttää hiontatyöltä erikoista huolellisuutta. PCB- ja lyijy-yhdisteiden leviämisen estämiseksi on käytettävä riittävän tehokkaita työvälineitä ja tekniikoita sekä tarpeen vaatiessa erilaisia suojaustoimia, mm. julkisivun aukkojen tiivistämisessä ja maaperän peittämistä. Hiontatöissä riittävänä suojana pidetään hiontakoneen kytkemistä asbestitöihin tarkoitettuun kohdeimuriin. Mikrobit. Mikrobien esiintyminen betonisandwich-elementeissä on todettu varsin harvinaiseksi, kuitenkin niiden esiintyminen on mahdollista. Mikrobien esiintymisen vuoksi ei ole välttämätöntä ryhtyä purkavaan korjaukseen. Mikäli todettuja mikrobikasvustoja ei lähdetä poistamaan (purkava korjaus), on niiden haitat sisäilmaan pienenettävä estämällä ilmavuodot rakenteen läpi ulkoilmasta sisäilmaan. Tämä edellyttää ulkoseinässä olevien epätiiviyskohtien (saumat, ovi ja ikkunaliitokset jne.) tiivistämistä sekä sisä- että ulkopuolelta sekä hallitun korvausilmareitistön rakentamista esim. raitisilmaventtiilien tai ikkunarakenteeseen rakennettavien tuloilmaventtiilien avulla
8 2 KORJAUSTEN VALMISTELEVAT TYÖT 2.1 Mallityöt ja määrien mittauksista sopiminen Mallityöt Kaikissa pinnoitus- ja paikkaustyyppisissä korjauksissa tehdään ennen varsinaisen työsuorituksen aloitusta mallityö, joka hyväksytetään tilaajalla. Mallityössä varmistetaan käytettävien työtekniikoiden soveltuvuus ja urakoitsijan ammattitaito sekä määritellään korjauksen lopullinen ulkonäkö, mm. väri ja pinnan struktuuri. Mallityötä käytetään referenssipintana. Valmiita, korjattuja pintoja verrataan mallityöhön Määrien mittaus Pinnoitus- ja paikkaustyyppisissä korjauksissa korjaustyön hintaan vaikuttaa oleellisesti paikkaustyön määrä. Ennen varsinaisen korjaustyön aloittamista on sovittava korjaustyöhön sisältyvien määrien mittauksista ja niiden hyväksymisestä. Ennen työn aloitusta on sovittava - mittausten suorittaja - mittausmenetelmät - määrien todentaminen ja lopullinen hyväksyntä Mitattavien määrien tulee olla todellisia, työsuoritteisiin perustuvia määriä. 2.2 Vaurioituneiden kohtien määrittäminen Yleistä Suunnittelijan tulee esittää suunnitelmissa määrätiedot - terästen korroosiovaurioiden paikkauksista - betonipaikkauksista - uusittavista saumoista sekä niiden leventämistarpeesta. Määrät ilmoitetaan urakkatarjouspyyntöasiakirjoissa. Lähtötiedot määrien selvittämiseen saadaan kuntotutkimuksen perusteella, kuntotutkimusta voidaan kuitenkin joutua täydentämään suunnitteluvaiheessa lisätutkimuksin Rapautunut betoni Yleistä Betonin korjattavuus pinnoitus-paikkaustekniikoin riippuu oleellisesti sen rapautumisasteesta. Rapautunut betoni on poistettava ennen pinnoitusta ja paikkausta
9 Mikäli rapautumaa on julkisivulla laajasti, ei pinnoitus-paikkaustyyppiset korjaukset ole yleensä käyttökelpoisia. Paikkaustekniikoin korjattavissa olevat alueiden tulee olla pieniä, yksittäisiä kohtia. Määrien ilmoittaminen Kuntotutkimuksessa tai suunnitteluvaiheessa ei ole mahdollista paikallistaa jokaista yksittäistä paikattavaa kohtaa, vaan suunnitelmissa voidaan esittää ainoastaan määräarvio paikattavista kohdista. Määrät ilmoitetaan yksittäisten paikkausten lukumääränä ja paikkausten pinta-alana (keskimääräinen paikan pinta-ala sekä kokonaispinta-ala). Määriä voidaan arvioida vain, kun tunnetaan julkisivun vauriotilanne riittävän tarkasti. Arvio tehdään kuntotutkimuksen tulosten perusteella. Suunnittelun yhteydessä otetaan tarvittaessa lisänäytteitä, mm. pakkasrapautumisen laajuuden selvittämiseksi julkisivun eri osilla. Menetelmät Rapautuneiden kohtien paikallistamiseksi on käytettäväksi eri menetelmiä. Menetelmien tarkkuus, niillä saavutettava tutkimuksen kattavuus sekä kustannukset vaihtelevat. Menetelmien soveltuvuus korjaushankkeen eri vaiheisiin riippuu erityisesti siitä, millä aikataululla niistä saadaan tuloksia (ks. Taulukko 1). Taulukko 1 Pakkasrapautumisen tutkimusmenetelmiä ja niiden soveltuvuus korjaushankkeen eri vaiheissa menetelmän tarkkuus soveltuvuus eri vaiheissa rapautumisen Kuntotutkimuvaihe Toteutus- kattavuus Suunnittelu aste Silmämääräinen erittäin pitkälle arviointi edennyt eritt. laaja x (x) x Vasarointi erittäin pitkälle edennyt laaja x (x) x Vetokokeet pitkälle edennyt pistemäinen x x x Ohuthie / Pintahie alkava pistemäinen x (x) - x = soveltuu käytettäväksi (x) = ei yleensä käytetä - = ei sovellu yleensä käytettäväksi Kuntotutkimuksen yhteydessä määritetään betonin pakkasenkestävyys sekä rapautumisen olemassaolo ja laajuus, mikä edellyttää, että käytetään kaikkia tutkimusmenetelmiä. Suunnitteluvaiheessa voidaan joskus joutua täydentämään kuntotutkimuksen tuloksia. Täydentävillä tutkimuksilla voidaan joutua selvittämään esim. betonin lujuuden ja rapautumisen vaihtelua julkisivun eri osissa. Muita tutkimusmenetelmiä ei ole yleensä tarpeellista käyttää. Toteutusvaiheessa on paikallistetaan yksittäiset rapautuneet alueet. Rapautuneiden kohtien paikallistamiseen voidaan käyttää silmämääräistä tarkastelua, vasarointia sekä vetokokeita. Vetokokeita voidaan käyttää myös esim. ehjän betonin rajakohdan löytämiseksi. Ohut- ja pintahieet eivät yleensä sovellu käytettäväksi toteutusvaiheessa, sillä niiden valmistumiseen kuluu yleensä joitakin viikkoja
10 Paikattavien kohtien määrittäminen betonin vetolujuuden avulla Korjaustyön aikana rapautumisaste määritetään mittaamalla betonin vetolujuutta. Tämän vuoksi suunnitelmissa määritetään vetolujuus, jota heikommat kohdat määritetään rapautuneeksi ja siten paikattavaksi. Vetolujuutta määritettäessä on aina otettava huomioon betonin alkuperäinen lujuus, eikä yleispätevää arvoa rapautuneelle betonille voida määrittää. Betonin rapautumistilannetta tulee arvioida myös murtotavan perusteella (ks. Taulukko 2) Taulukko 2 Vetolujuuksien tulkinta pitkälle edennyt rapautuminen jonkin asteista rapautumaa Vetolujuus Murtotapa ja -kohta Huom! 0 MPa - runkoainesrakeiden pintaa pitkin - murtopinnalla saattaa esiintyä suolamuodostumia (leveät halkeamat) - murtokohta usein lähellä pintaa 0,5 1,0 MPa - murto runkoainesrakeiden pintaa pitkin - murto usein lähellä pintaa ei rapautumista 1,5 MPa tai yli - murto runkoainesrakeita rikkova - murto pinta suora ja tasainen Tulkinta voi olla ongelmallista, jos - betonin vetolujuus on ollut alun perinkin heikko - runkoaineena käytetty pyöreää luonnonkiviainesta tai muutoin heikkolujuuksista kiviainesta - rakenteessa on muita esim. kuivumisesta tai kuormituksesta aiheutuneita halkeamia On huomattava, että alhainen vetolujuus voi johtua myös muusta syystä kuin betonin rapautumisesta. Syitä voivat olla mm. käytetyn runkoaineen laatu, betonin alhainen lujuustaso ja betonissa olevat kuormituksesta tai pakkovoimista johtuva halkeilu. Yksittäiset paikattavat kohdat määritetään urakoitsijan toimesta. Käytettävistä menetelmistä ja paikattavien kohtien hyväksymisestä sovitaan urakkasopimuksesta. Paikattavat kohdat hyväksyy aina rakennustyön valvoja Korroosiovauriot Yleistä Pinnoitus- ja paikkauskorjauksen onnistuminen edellyttää, että korjauksella estetään terästen korroosiovauriot. Pinnoitus-paikkauskorjaukset soveltuvat käytettäväksi, mikäli korroosion syynä on betonin karbonatisoituminen. Mikäli korroosion syynä on betonissa olevat kloridit, on pinnoituspaikkauskorjausten soveltuvuus huono. Karbonatisoitumisesta aiheutuvaa terästen korroosion estämiseksi on käytettävissä kaksi menetelmää: - paikkaamalla korroosiotilassa tai lähitulevaisuudessa siihen joutuvia teräksiä korroosiosuojalaastein - vähentämällä ulkoseinän kosteusrasitusta pinnoittamalla rakenne uudelleen sekä huolehtimalla muutoin rakenteen kosteusteknisestä toimivuudesta (sauma- ja liitoskohtien toimivuus)
11 Jo näkyvien korroosiovaurioiden korjaamiseksi on käytettävä paikkaustekniikoita, sen sijaan vasta alkavan korroosion hidastamiseksi voidaan käyttää myös pelkkää pinnoitusta, varsinkin jos sallitaan satunnaisten uusien korroosiovauriokohtien syntyminen. Käytettävät menetelmät riippuvat valitusta korjaustavasta ja korjaukselta halutusta varmuudesta, luotettavin lopputulos saadaan, kun käytetään kumpaakin menetelmää. Korroosiovaurioiden paikkaustarve eri pinnoitus- ja paikkaustyyppisissä korjauksissa Saumauskorjauksessa paikataan ainoastaan näkyvät korroosiovauriot siinä määrin, kuin ne vaikuttavat uusintasaumauksen suorittamiseen (elementtien reunaterästen korroosiovauriot). Huoltomaalauksessa paikataan korroosiovauriot vain niiltä osin, mitä ne ovat näkyvissä vanhan maalipinnan läpi (maalipinta vaurioitunut/halkeillut). Suojaavassa pinnoituksessa paikataan korroosiovauriot niiltä osin, mitä vanhan maalipinnan poistaminen niitä paljastaa. On huomattavaa, että maalipinnan poistaminen hiekkapuhalluksella tai painepesulla voi lisätä korjattavaa määrää huomattavasti. Tällainen tilanne on tyypillistä tapauksissa, joissa korroosio on vasta alkavaa, eikä betonipinnan halkeilu ole vielä näkyvissä maalipinnan läpi. Korjauksen taloudellinen onnistuminen edellyttää tällaisissa tapauksissa perusteellista kuntotutkimusta, jonka perusteella voidaan arvioida terästen korroosiotilannetta. Perusteellisessa pinnoitus- ja paikkauskorjauksessa korjataan näkyvät korroosiovauriokohdat sekä myös sellaiset kohdat, joissa korroosio on vasta käynnistymässä tai sen tiedetään käynnistyvät lähitulevaisuudessa. Paikkauksia varten määritetään rajasyvyys, jota lähempänä pintaa olevat teräkset paikataan. Rajasyvyyden määrittää rakennesuunnittelija kuntotutkimuksen tulosten perusteella. Tällä korjausmenetelmällä saavutetaan pinnoitus-paikkauskorjauksista suurin varmuus korroosiovaurioiden estämiseksi. Menetelmät Korjattavien kohtien määrittämiseksi käytetään - silmämääräistä tarkastelua ja vaurioiden kartoitusta - rakenneavaukset terästen korroosioasteen määrittämiseksi - karbonatisoitumisyvyyksien määritystä - terästen peitepaksuuksien mittaamista Paikkausten määrän arvioimiseksi on selvitettävä näkyvien korroosiovaurioiden määrä sekä niiden terästen määrä, joissa korroosio tulee lähitulevaisuudessa aiheuttamaan vauriota. Näkyvät korroosiovauriot voidaan paikantaa silmämääräisellä tarkastelulla. On kuitenkin huomattavaa, että pelkkä silmämääräinen tarkastelu ei ole koskaan yksistään riittävä, sillä vaurioita voi olla syntymässä lähitulevaisuudessa lisää. Lisäksi betonipintojen pesu tai hiekkapuhallus paljastaa tyypillisesti lisää korroosiovaurioita. Korroosiotilassa olevien terästen määrän selvittämiseksi on vertailtava terästen peitepaksuuksia ja betonin karbonatisoitumissyvyyksiä toisiinsa. Jotta laskelmat olisivat luotettavia, tulee näytteitä ja yksittäisiä peitepaksuusmittauksia olla riittävästi
12 Taulukko 3 Esimerkki korroosiotilassa olevien terästen määrän selvittämisestä. Kustakin syvyysvyöhykkeeltä määritetään korroosiotilassa olevat teräkset erikseen. Syvyysalue [mm] > 25 Osuus peitepaksuushavainnoista [%] Osuus karbonatisoitumissyvyyshavainnoista [%] Laskentatapa: Alle 5 mm syvyydellä on mittausten mukaan noin 3 % raudoituksesta. Kaikki mitatut karbonatisoitumissyvyydet ovat tätä suurempia, joten kaikki syvyydellä 0 4 mm sijaitsevat raudoitteet (3 % raudoitteista) ovat korroosiotilassa. Vastaavasti syvyysvyöhykettä 5 9 mm sijaitsee 7 % raudoituksesta. Mitatuista karbonatisoitumissyvyyksistä 80 % osuu samalle syvyysvyöhykkeelle. Tarkastelusyvyydellä korroosiotilassa olevan raudoituksen osuus koko raudoituksesta on 0,07 0,80 ½ + 0,07 0,20 = 4,2 %. Lasketa tehdään kaikkien syvyysvyöhykkeiden osalta, jolloin korroosiotilassa olevan raudoituksen osuus saadaan noin 8 % kaikista teräksistä. Kaikkia korroosiotilassa olevia teräksiä ei ole kuitenkaan tarpeen paikata, vaan paikkausten kokonaismäärän selvittämiseksi on syytä arvioida lisäksi näkyvien korroosiovaurioiden syntymiseen kuluvaa aikaa. Näkyvän vaurion syntymiseen kuluvaa aikaa voidaan selvittää ottamalla näytteitä sellaisten vauriokohtien kohdalta, joissa betonipinnan on todettu vasta halkeilleen. Vertailemalla tässä kohdassa betonin karbonatisoitumissyvyyttä sekä teräksen peitepaksuutta voidaan laskea, kauanko korroosion alkamisesta on kulunut vaurion syntymiseen. teräksen peitepaksuus Näyteporaus halkeaman kohdalta karbonatisoitumissyvyys teräksen kohdalla Kuva 2.1 Periaate aktiivisen korroosion kuluvan ajan arvioimiseksi. Rakenteen iän ja karbonatisoitumissyvyyden perusteella saadaan määritettyä karbonatisoitumiskerroin, ja sen avulla aika, joka on kestänyt karbonatisoitumisrintaman etenemiseen teräksen syvyydelle. Tätä aikaa vertaamalla rakenteen ikään saadaan laskettua aktiivisen korroosioon kulunut aika. Paikkausten rajasyvyyden määrittäminen Paikkausten rajasyvyys määritetään vertaamalla korroosiotilassa olevien terästen kokonaismäärää sekä näkyvien vaurioiden syntymiseen kulunutta aikaa. Vertailu voidaan tehdä arvioimalla riskiä, millä todennäköisyydellä rakenteeseen syntyy uusia korroosiovaurioita, jos paikkaukset tehdään tiettyyn syvyyteen asti. Paikkausten varmuutta voidaan kasvattaa lisäämällä paikkausten rajasyvyyttä
13 Osuus mittaustuloksista [%] Peitepaksuusmittaukset Karb.syvyysmittaukset syvyys rakenteen pinnasta Korroosion laajuus n. 8 % Paikattava määrä : (ks. taulukko 3) Paikkausten rajasyvyys : 1 8 % teräsmäärästä 1 8 mm 2 10 mm 3 12 mm 2 12 % teräsmäärästä 3 16 % teräsmäärästä Paikkausten rajasyvyyttä syvemmällä olevien terästen määrä, joissa korroosio on aktiivista : 1 1,1 % 2 0,2 % 3 0 % Kuva 2 Esimerkki raudoituksen paikkauksien rajasyvyyden muuttamisen vaikutuksesta paikkausten ja paikkausten jälkeen mahdollisesti syntyvien korroosiovaurioiden määrään. Laskelmat tehdään samalla periaatteella kuin kokonaiskorroosiomäärän laskeminen. Laskennan perusteella 8 mm paikkaussyvyydellä vielä aktiivisessa korroosiotilassa on n. 1 % teräksistä, kun taas 10 mm paikkaussyvyydellä tällaisia teräksiä on enää n. 0,2 % ja 12 mm paikkaussyvyydellä 0 %. Käytännössä aina on sallittava yksittäisten korroosiovaurioiden syntyminen myös korjauksen jälkeen. Määrien ilmoittaminen Suunnittelija ilmoittaa paikkausten määrät arvioituna eri raudoitusterästen osalta juoksumetreinä Muut vauriot Uusittavat saumat Saumojen korjaustarvetta arvioidaan lähinnä silmämääräisellä tarkastuksella sekä tarvittaessa näytepalojen avulla sauman dimensioiden selvittämiseksi. Elementtisaumat on suositeltavaa uusia aina kauttaaltaan, jolloin määrät ilmoitetaan kokonaisjuoksumetreinä sekä sauman keskimääräisenä leveytenä. Lisäksi on ilmoitettava sauman leventämistarve (levennystarve millimetreinä sekä juoksumetrit). Mikäli korjaus tehdään pelkästään uusimalla saumat, on tarjouspyyntöasiakirjoihin liitettävä lisäksi arvio korjaustyöhön sisältyvästä elementtien reunojen paikkauksista
14 Liitoskohdat ja pellitykset Ulkoseinän liitoskohtien pellitysten, kuten räystäiden sekä ikkunapellitysten osalta on selvitettävä niiden korjaustarve. Määritys tehdään silmämääräisesti. Korjausten määrät ilmoitetaan tapauskohtaisesti joko juoksumetreinä tai uusittavien kohtien lukumäärinä. 2.3 Korjaustyön olosuhteet Sääolosuhteet Yleistä Pinnoitus- ja paikkauskorjausten onnistuminen riippuu voimakkaasti työnaikaisista olosuhteista. Säätila on huomioitava sekä asennuksen aikana että sen jälkeen jälkihoitoajan puitteissa. Erityisesti sementtipohjaisilla tuotteilla myös asennuksen jälkeisillä olosuhteilla on suuri vaikutus korjauksen onnistumiseen. Sääilmiöistä on otettava huomioon - ulkoilman lämpötila - sade tai voimakas sumu - tuuli - suora auringonpiste Varsinaista maalausta tai betonipaikkausta sisältävät korjaukset tulisi aina tehdä suojatuilta telineiltä. Mikäli korjaukset tehdään ilman sääsuojausta, on olosuhteiden hallita erittäin vaikeaa. Pelkästään saumaukset voidaan tehdä ilman erillisiä sääsuojarakenteita. Lämpötilan vaikutus. Alhainen lämpötila hidastaa materiaalien sitoutumista. Vettä sisältävät tuotteet on lisäksi suojattava jäätymiseltä. Korkeissa lämpötiloissa (esim. suora auringonpaiste) kosteuden haihtuminen on nopeaa, mikä voi aiheuttaa halkeilua ja lujuuden heikkenemistä. Kosteuden vaikutus. Kosteus vaikuttaa sementtipohjaisten korjaustuotteiden lujuuden kehitykseen sekä siten esim. tartunnan syntymiseen. Pinnoitteilla kosteus ja erityisesti alustan kosteusvaihtelut vaikuttavat myös lopullisiin värisävyihin. Elastisilla saumausmassoilla kosteuden vaikuttaa lähinnä tartunnan syntymiseen. Saumaukset Saumausten suhteen yleisohjeena voidaan todeta, että saumaus on suoritettava sateettomalla ilmalla. Sateen jälkeen pintojen on annettava kuivua. Keskeisintä on, että pinnoilla oleva vapaa vesi on poistunut niin, että saumausmassalle saadaan riittävän hyvä tartunta alustaan. Saumattavien pintojen tulee olla kuivia. Ilman lämpötilan on oltava C. Mikäli saumaukset tehdään alle +5 C lämpötilassa, on noudatettava valmistajan talvisaumausohjeita. Alin saumauslämpötila on 10 C
15 Pinnoitukset ja paikkaukset Ilman kosteuden ja lämpötilojen suhteen on tuotevalmistajan annettava ohjeet sallituista olosuhteista. Yleensä ilman lämpötilan on oltava yli +5 C ja kosteuspitoisuuden alle 80 % RH. Materiaalivalmistajien ohjeet voivat kuitenkin poiketa tästä, ja sallitut olosuhteet on aina tarkistettava tuotekohtaisesti. Pinnoitusolosuhteiden määrityksessä on työmaaolosuhteissa käytettävä apuna kastepisteen määritykseen kehitettyä kaaviota (kuva 3). Kuva 3 Kastepisteen määrittäminen Suojaukset Sääsuojaukset Pinnoitus- ja paikkaustyyppiset korjaukset on pelkkiä saumauskorjauksia lukuun ottamatta syytä tehdä sääsuojatuilta eli huputetuilta telineiltä. Mikäli korjaustyö tehdään talvityönä, on telineiden sisäpuoli pidettävä lämmitettynä, lämpötilan on oltava yli + 5 C. Ilman lämpötilaa ei tule nostaa kuitenkaan liikaa, sillä nopea
16 ilmavirtaus sekä korkea lämpötila saattavat kuivattaa tuoreita pintoja liikaa. Seurauksena voi olla pinnan halkeilua. Lämmityksessä on kiinnitettävä erityinen huomio paloturvallisuuteen. Pölyn ja muiden vaarallisten aineiden haittojen estäminen Kun korjaustyö tehdään huputetuilta telineiltä, on seurauksena korjaustyössä syntyvän pölyn ja muun haitallisten aineiden jääminen huputuksen sisälle. Tämä johtaa toisaalta haitta-aineiden pitoisuuksien kasvuun telineiden sisällä sekä toisaalta mahdollisesti pölyn leviämiseen rakennukseen sisälle. Korjauksen aikana on huolehdittava siitä, että korjaustyössä syntyvät pölyt eivät leviä sisätiloihin. Käytännössä tämä tarkoittaa erilaisten epätiiviyskohtien tiivistämistä (ovi- ja ikkunaliitokset, elementtien saumat). Pölyn kulkeutumisen estämiseksi voidaan lisäksi ilmanvaihto pysäyttää korjaustyön ajaksi, sillä ilmanvaihdon aikaansaama alipaine edesauttaa pölyn kulkeutumista sisätiloihin. Telineet ja työtasot on siivottava päivittäin
17 3 SAUMOJEN UUSINTA 3.1 Yleistä Saumausmassoina tulee olla voimassa oleva tuotehyväksyntä, suositeltavimmin BY:n varmennettu käyttöseloste. 3.2 Vanhojen saumausmassojen poistaminen Saumojen korjaaminen tulee tehdä aina poistamalla vanhat saumausmassat. Saumoja ei tule korjata päällesaumauksena. Vanhat saumausmassat poistetaan kokonaan ja saumattavat pinnat hiotaan kulmahiomakoneella niin, ettei elementtien reunoille jää lainkaan vanhaa saumausmassaa. Hionnan jälkeen pinnat puhdistetaan pölystä ja muusta irtoavasta liasta. 3.3 Sauman taustatilan lämmöneritys Saumojen taustatilan lämmöneristeiden kunto on tarkistettava saumausmassan poiston yhteydessä. Eristeet uusitaan tarpeen vaatiessa asentamalla uusi mineraalivillakaista. Mineraalivillakaistan asennuksessa on huolehdittava, että saumarakenteen taakse jää yhtenäinen tuuletustila. 3.4 Sauman leventäminen Liian kapeat saumat levennetään niin, että saumausmassa pystyy mukautumaan elementin liikkeisiin. Tarvittava sauman leveys riippuu elementin leveydestä (ks. Taulukko 4). Taulukko 4 Sauman minimileveydet korjausrakentamisessa Elementin leveys Sauman minimileveys < 4 m 8 mm 6 m 12 mm 8 m 16 mm Leventämisessä on suositeltavaa käyttää ns. viistetekniikkaa, jolloin betonipintaa poistetaan ainoastaan elementin ulkoreunan kohdilta. Sauman leveys mitataan tällöin levennyksen keskeltä
18 Kuva 4 Kapean sauman leventäminen ns. viistetekniikalla 3.5 Pohjusteaine Puhdistuksen jälkeen pinnat käsitellään pohjusteaineella. Käytettävä pohjusteaine valitaan aina käytettävän saumausmassan mukaan. Pohjusteainetta ei saa levittää puhdistamattomille pinnoille. Pohjusteaineen minimi- ja maksimikuivumisaikoja on noudatettava. 3.6 Pohjatäytenauha Pohjatäytenauhana käytetään umpisoluista, pyöreää nauhaa. Pohjatäytenauhalla saadaan saumalle oikea muoto (keskeltä kapeneva). Pohjatäytenauhan on oltava umpisoluista, avosoluinen nauha kerää kosteutta ja heikentää siten saumausmassan pitkäaikaiskestävyyttä. Pohjatäytenauhan asennussyvyys riippuu sauman leveydestä (ks. Taulukko 5) Taulukko 5 Saumausmassan paksuus sauman leveyden funktiona. sauman leveys 8 mm 13 mm 21 mm 30 mm 3.7 Elementtien tuuletus paksuus sauman keskellä mm mm mm mm Suositeltava tapa ulkoseinän tuuletuksen parantamiseksi on käyttää tuuletuskoteloita sijoitettuina elementtien keskikohdille sekä tuuletusputkia sijoitettuina pysty- ja vaakasaumojen risteyskohtiin
19 Tuuletusputkina käytetään sisähalkaisijaltaan n. 12 mm olevaa muoviputkea. Tuuletusputkien vaikutus koko ulkoseinän tuulettumiseen on varsin rajallinen. Tuuletuskotelot tai putket asennetaan etureunastaan hieman alaspäin kallistettuina, jotta kosteus ei kulkeutuisi niitä pitkin eristetilaan. Tuuletusputkien päät viistetään. Elementtisauman tiiviys on varmistettava tuuletuskoteloiden kohdilla. n.10 n.10 Putken ulkoreuna viistetty Kotelo asennetaan kallistettuna Tartunta varmistettava Kuva 5 Saumojen tuuletusratkaisuja Jos elementeissä on tuuletusurat, on myös koko rakenteen tuulettuminen varmistettava. 3.8 Elementtien pintatyypit ja saumadetaljit Elementtisaumoista tulee esittää tarvittaessa tarkemmat saumadetaljit. Tarkemmat saumadetaljit ovat tarpeen varsinkin tiettyjen erikoisratkaisujen yhteydessä. Jos elementissä on käytetty reiällisiä tiililaattoja, on saumausmassan ulotuttava tiililaatan taakse taustabetoniin. Muutoin reikiä pitkin valuva vesi voi kulkeutua eristetilaan. Pinnoitettavissa elementeissä saumoja ei tule päällemaalata. 3.9 Laadunvarmistus Sauman mitat ja muoto varmistetaan ottamalla näytepaloja 3 kpl/500 jm. Näytteenoton yhteydessä tarkastetaan myös tartunnan onnistuminen. Saumaustyön aika täytetään saumaustyön pöytäkirjaa, johon kirjataan työtehtävät ja työskentelyalueet sekä saumaustyön olosuhteet. Saumaustyön aikana voidaan pistokokeilla seurata saumaustyön onnistumista
20 4 LAASTIPAIKKAUKSET 4.1 Yleistä Perusteelliseen laastipaikkaustyöhön sisältyy kymmenkunta peräkkäistä työvaihetta, joista useimmat ovat lopputuloksen onnistumisen ja korjauksen käyttöiän kannalta kriittisiä. Laastipaikkauksen työvaiheita ovat - betonin poistaminen vauriokohdista - alustan esikäsittely ja puhdistus - terästen puhdistus - terästen suojaaminen - tartuntalaastin asennus - varsinaisen paikkauslaastin asennus - tasoitus - jälkihoito - pinnoitus 1. KORROOSIO 2. PIIKKAUS 3. HIEKKAPUHALLUS, PUHDISTUS, KASTELU KARB.- VYÖHYKE PRIMERI- 6. TÄYTTÖ RUOSTE- SUOJA- LAASTI LAASTI KERROKSITTAIN 7. OIKAISU 8. JÄLKIHOITO 9. PINTA- RH 100 % KÄSITTELY Kuva 6 Perusteellisen pinnoitus- ja paikkauskorjauksen vaiheita Laastipaikkauksissa on käytettävä aina tuotevalmistajan ilmoittamia tuoteperheitä. Eri tuoteperheisiin kuuluvia tuotteita ei voida yhdistää, ellei tuotevalmistaja anna tähän erikseen lupaa. 4.2 Betonin poistaminen vauriokohdista Korroosiovauriot Paikattavien terästen kohdalta on poistettava betonia niin, että teräksen suojaaminen korroosiosuojalaasteilla voidaan tehdä
21 Teräkset on paljastettava kokonaan ruostuneista kohdista, sen lisäksi terästä paljastetaan vauriokohtien yli 100 mm. Betonia poistetaan teräksen ympäriltä vähintään 1,5 kertaa paikassa olevan teräksen halkaisijan verran, kuitenkin vähintään 15 mm. Yleissääntönä on, että teräksen taakse tulee mahtua sormi Pakkasrapautumavauriot Pakkasrapautumavaurioista poistetaan kaikki rapautunut betoni ehjään betoniin asti. Mikäli poistettavaa betonia on paljon, ei paikkauskorjaukset sovellu käytettäväksi, vaan on harkittava raskaampia korjauksia. Ehjä betoni voidaan paikallistaa vetokokeiden avulla. Suunnittelija määrittää tapauskohtaisesti ehjän betonin vetolujuuden raja-arvon kuntotutkimustulosten perusteella. Yksittäiset laaja-alaiset rapautumakohdat voidaan paikata valukorjauksilla (ks. korjaustapakuvaukset betoniparvekkeiden osalta), sen sijaan jos laaja-alaisia rapautumakohtia on runsaasti, on korjaustavaksi syytä valita raskaampi korjaus Betonin poistomenetelmät Piikkaus. Piikkaus tehdään käytännössä aina piikkauskoneella. Piikkaus on betonin poistomenetelmänä varsin karkea, siinä rikkoutuu aina myös ehjää betonia. Piikkauskaluston käyttö ei vaadi erikoisvälineistöä, -suojauksia eikä -osaamista, ja onkin yleisin käytössä oleva menetelmä. Vesipiikkaus. Vesipiikkauksessa betoni poistetaan vauriokohdista voimakkaalla vesisuihkulla, jossa vesisuihkun paine on MPa. Painetta ja vesisuihkun määrää ja muotoa vaihtelemalla saavutetaan kullekin betonilaadulle paras lopputulos. Paineellinen vesi tunkeutuu betonin huokosiin ja halkeamiin, ja lohkaisee betonin pinnan irti. Vesipiikkaus edellyttää erikoiskalustoa ja erikoisosaamista sekä suojarakenteita. Vesipiikkaus poistomenetelmänä on tavallista piikkausta tarkempi menetelmä, siinä poistettavat osat on helpompi rajata. Vesipiikkausta voidaan käyttää samalla myös terästen puhdistamiseen. Suihkutusmenetelmät. Suihkutusmenetelmillä, kuten hiekkapuhalluksella, vesihiekkapesulla tai painepesulla saadaan poistettua vain betonin pintakerroksia. Niiden käyttö varsinaisissa paikkaustöissä on siksi rajoitettua ja niitä käytetäänkin lähinnä paikkauskohtien puhdistamiseen ja viimeistelyyn esim. piikkauksen jäljiltä (ks. kohta Alustan esikäsittely ja puhdistus) Rakenteen kantavuus Vauriokohtia paljastettaessa on huomioitava terästen toiminta kuormia siirtävinä osina. Betonipeitettä ei voida poistaa terästen ankkurointialueilta (ankkuroinnin menetys) sekä puristettujen terästen kohdilta (terästen nurjahdustuennan menetys). Sandwich-elementtejä korjatessa teräkset ovat harvoin varsinaisesti kuormia siirtäviä osia. Poikkeuksen muodostavat ulkokuoren ripustusteräkset (pistemäisesti ripustetut ulkokuoret sekä kuorielementit)
22 Rakennesuunnittelijan tulee ilmoittaa, jos rakenteessa on teräksiä, joiden betonipeitettä ei saa poistaa sekä yksilöidä nämä teräkset. 4.3 Alustan esikäsittely ja puhdistus Alustan vaatimukset Puhtaus. Betonipinnat on puhdistettava vaurioituneen betonin poiston jälkeen. Paikattavilla pinnoilla ei saa olla lainkaan irtonaista pölyä, betonikappaleita tai vastaavia. Betonipinnan tulee olla yhtenäinen. Käsittelytavasta riippuen pinnasta poistetaan vain irtonainen kiviaines yms. tai tämän lisäksi sementtiliimaa poistetaan niin, että kiviainesrakeita paljastuu riittävästi. Suunnittelijan tulee määrittä betonipinnan puhtausaste, esim. julkaisun BY41 Betonirakenteiden korjausohjeet mukaisina puhtausasteina 1, 2 tai 3. Lujuus. Alustan tulee olla riittävän luja paikkaukselle ja siinä käytettävälle tuotteelle. Lujuuden määrityksessä on otettava huomioon alustan alkuperäinen lujuus. Suunnittelija määrittää alustalle lujuusvaatimuksen kuntotutkimusten tulosten ja käytettävien tuotteiden perusteella. Paikkaustuotteen valinnassa on otettava huomioon alustan lujuus. Lujuus varmistetaan työnaikaisilla vetokokeilla Puhdistusmenetelmät Hiekkapuhallus. Hiekkapuhalluksessa betonipinta puhdistetaan hiekkarakeiden ja paineilman (n. 0,6 0,8 MPa) avulla. Hiekkapuhalluksen vaikutus on n. 0 5 mm. Hiekkapuhalluksen jälkeen pinnat on vielä painepestävä, sillä puhalluksen jäljiltä rakenteisiin jää pölyä. Vesihiekkapesu. Vesihiekkapesussa pinnat puhdistetaan veden ja hiekan seoksella, joka suihkutetaan n MPa:n paineella seinään. Vesihiekkapesun vaikutus on n. 0 2 mm. Vesihiekkapesussa syntyvä pöly ja pesuliete on puhdistettava välittömästi käsittelyn jälkeen painepesulla. Painepesu. Painepesussa julkisivupinta pestään vesisuihkulla, jonka paine on 6-15 MPa. Painepesulla saadaan poistettua julkisivupinnalta irtonainen lika, pöly ja muu irtoaines, kuten irtonainen pinnoite. Painepesulla ei saada muutettua pinnan struktuuria merkittävästi. Korkeapainepesu. Korkeapainepesussa julkisivupinta pestään vesisuihkulla, jonka paine on yli 400 MPa. Pesusyvyyttä voidaan säädellä painetta, vesimäärää, suuttimen etäisyyttä sekä suihkutuskulmaa säätelemällä. Korkeapainepesun pesusyvyys on 0 5 mm. Teräsharjaus. Teräsharjausta käytetään lähinnä paikallisesti täydentämään muita puhdistusmenetelmiä. Julkisivupinnalta poistetaan harjauksella irtonainen lika, pöly ja muu irtoaines
23 4.4 Terästen puhdistaminen Yleistä Paikattavat teräkset tulee puhdistaa niissä olevasta ruosteesta riittävän tarkasti. Puhtausaste riippuu valittavasta korjaustuotteesta ja puhdistusmenetelmästä. Terästen puhtaudelle asetetaan vaatimukset SFS-ISO mukaisesti. Käytettäessä suihkupuhdistusta puhtausasteet ovat Sa 1, Sa 2, Sa 2 ½ ja Sa 3. Käsityökaluilla tai koneellisesti tehtynä puhtausvaatimukset ovat St 2 ja St 3. Yleisin puhtausvaatimus on Sa 2 (huolellinen suihkupuhdistus)tai Sa 2 ½ (hyvin huolellinen suihkupuhdistus) Puhdistusmenetelmät Terästen puhdistukseen soveltuvat menetelmät ovat - hiekkapuhallus - vesihiekkapesu - vesipiikkaus - mekaaninen puhdistus (teräsharjaus) Menetelmät on kuvattu tarkemmin edellä luvussa Terästen poistaminen Mikäli korjaustyössä poistetaan teräksiä, on jokainen poistettava teräs varmistettava aina erikseen rakennesuunnittelijalta. Periaatteessa sandwich-elementeistä voidaan poistaa turvallisesti vähäisessä määrin verkko- ja pieliteräksiä, jos rakennesuunnittelija antaa tähän luvan. Verkkoterästen kohdalla on oltava huolellinen, mikäli ulkokuori on kiinnitetty pistemäisesti ripustamalla. Myös betonipinnan poistaminen voi vaikuttaa kuormien siirtokykyyn (vrt. luku 4.2.4). 4.6 Terästen suojaaminen korroosiosuojalaasteilla Yleistä Terästen suojaamiseksi korroosiolta käytetään korroosiosuojalaasteja. Korroosiosuojalaastit ovat yleensä sementtipohjaisia tuotteita, joihin on lisätty runsaasti polymeerejä. Korroosiosuoja perustuu korroosiosuojalaastin alkalisuuteen sekä myöhemmässä vaiheessa erityisesti sen alhaiseen sähkönjohtavuuteen, ts. korroosiosuojalaastit estävät korroosiovirtaa Korroosiosuojalaastin levitys Korroosiosuojalaasti levitetään puhdistettuihin teräksiin. Suunnittelija määrittää vaatimuksen teräksen puhtausasteelle tuotevalmistajan ohjeiden perusteella. Yleisin puhtausvaatimus on Sa 2 tai Sa 2 ½
24 KORROOSIO- SUOJALAASTI KAUTTAALTAAN TERÄKSEN YMPÄRILLÄ PAIKATTAVAA TERÄSTÄ EI OLE PIIKATTU RIITTÄVÄSTI ESILLE, KORROOSIOSUOJAUS PUUTTEELLINEN RUOSTETTA Kuva 7 Terästen puutteellinen korroosiosuojaus voi aiheuttaa korroosion jatkumista. Korroosiosuojalaasti levitetään niin, että se peittää suojattavan teräksen kauttaaltaan myös teräksen taustapinnalta. 4.7 Tartuntalaastin levitys Yleistä Laastipaikoissa on käytettävä tartuntalaastia riittävän lujan tartunnan aikaansaamiseksi. Tartuntalaastina käytetään joko varsinaista paikkauslaastia vesipitoisempana tai erillistä tartuntalaastia riippuen tuotteesta Levitys Tartuntalaastikerroksen levityksessä on noudatettava aina valmistajan antamia tuotekohtaisia ohjeita. Ohjeissa tulee olla mainittu - alustan esikäsittelytapa ja lujuusvaatimukset - alustan kosteusvaatimus ja mahdollinen kostutustapa - levitysmenetelmä ja käsittelykertojen lukumäärä - varsinaisen laastipaikan levitysajankohta tartuntalaastikerroksen asennuksen jälkeen Tartuntalaastikerros levitetään laastipaikan pinnoille niin, että se täyttää kaikki paikkakohdassa olevat kolot ja halkeamat. Tartuntalaastikerros on saatava myös paikattavan teräksen taakse. Tartuntalaasti levitetään yleensä esikostutettuun pintaan. Kostutus aloitetaan 1 2 vuorokautta ennen laastin levitystä. Alustan tulee olla yleensä mattakostea ennen tartuntalaastin levitystä. Varsinainen paikkauslaasti (ks. luku 4.8) levitetään yleensä ns. märkää märälle - menetelmällä. Levitystapa on aina varmistettava laastivalmistajalta. Tartuntalaasti levitetään joko harjaamalla tai ruiskuttamalla. Levitys tehdään yleensä kahtena kerroksena
25 4.8 Paikkauslaastin levitys Yleistä Paikkauslaastina käytetään yleensä polymeerimodifioituja sementtilaasteja. Käytettävillä laasteilla tulee olla voimassa oleva tuotehyväksyntä (esim. BY:n varmenettu käyttöseloste tai SILKO-hyväksyntä) Laastin sekoitus Laastit valmistetaan työmaalla sekoittamalla kuiva-aines ja vesi. Sekoitus tehdään yleensä porakonevispilällä. Sekoituksessa on noudatettava valmistajan ohjeita - vesimäärien suhteen - sekoitusajan suhteen - sekoituskertojen suhteen - valmiin laastin käyttöajan suhteen Levitys Paikkauslaastikerroksen levityksessä on noudatettava aina valmistajan antamia tuotekohtaisia ohjeita. Ohjeissa tulee olla mainittu - alustan pohjustustapa ja tuote sekä lujuusvaatimukset - alustan kosteusvaatimus ja mahdollinen kostutustapa - levitysmenetelmä - jälkihoito-ohjeet Paikkauslaastit vaativat yleensä erillisen tartuntalaastikerroksen (ks. kohta 4.7). Varsinainen paikkauslaasti levitetään yleensä ns. märkää märälle -menetelmällä tuoreelle tartuntalaastikerrokselle. Vaihtoehtoinen levitystapa on levitys kovettuneeseen ja uudelleen kostutettuun tartuntalaastikerrokseen. Levitystapa on aina varmistettava laastivalmistajalta. Mikäli laastipaikan koko ylittää valmistaja suositteleman maksimikerrospaksuuden, jatketaan paikkauksen tekemistä ensimmäisten kerrosten kuivuttua. Paikkaan on tehtävä tällöin uusi tartuntalaastikäsittely Jälkihoito Laastipaikkaa pidetään kosteana riittävän pitkään valmistajan ohjeiden perusteella. Ohjeissa tulee olla mainittu - jälkihoidon tarve - jälkihoidon kesto - aikataulu tasoitukselle ja pinnoitukselle Jälkihoidolla varmistetaan laastin riittävä tartunta sekä lujuus. Liian nopeasta kuivumisesta on seurauksena halkeilua, joka heikentää laastin lujuutta sekä kestävyysominaisuuksia
26 Jälkihoito tehdään laastipaikoilla vesisumutuksella. Sumutus on aloitettava yleensä heti laastipaikan valmistumisen jälkeen, sekä sitä on jatkettava riittävän pitkään, jotta laasti on saavuttanut riittävän lujuuden. Jälkihoitoa lopetetaan vähentämällä vesisumutuksen määrää vähitellen. Vesisumutuksen määrän liian jyrkkä pienentäminen voi aiheuttaa laastipaikan halkeilua tai tartunnan irtoamista. 4.9 Tasoitus Yleistä Laastipaikat tasoitetaan yli erillisillä tasoituslaasteilla. Tasoituksella viimeistellään paikkauksen ulkonäkö tekemällä ulkopinnasta tasainen. Tasoituksella saadaan myös maalille tasainen, riittävän luja ja imuominaisuusiltaan yhtenäinen tartuntapinta. Tasoitteen levittämisajankohta riippuu käytettävästä paikkauslaastista ja sen vaatimasta jälkihoito- ja kuivumisajasta Levitys Tasoitteen levityksessä on noudatettava aina valmistajan antamia tuotekohtaisia ohjeita. Ohjeissa tulee olla mainittu - alustan lujuusvaatimukset - alustan kosteusvaatimus ja mahdollinen kostutustapa - levitysmenetelmä - jälkihoito-ohjeet Tasoite levitetään yleensä kostutetulle alustalle, yleensä esikostutettuun pintaan. Kostutus aloitetaan 1 2 vuorokautta ennen laastin levitystä. Alustan tulee olla yleensä mattakostea ennen tasoitekerroksen levitystä. Tasoite levitetään tuotteesta riippuen yhdessä tai useammassa kerroksessa. Tasoitekerroksia voi olla kaksi, ensimmäisellä täytetään pinnan epätasaisuudet ja toisella viimeistellään pinnan ulkonäkö. Tasoite levitetään yleensä ruiskulla tai käsin teräslastalla. Pinta viimeistellään halutun ulkonäön perustella joko - hiertämällä - harjaamalla tai - jättämällä pinta ruiskupinnaksi Laadunvarmistus Yleistä Laastipaikkausten pitkäaikaiskestävyyteen vaikuttavat käytettävien materiaalien ja perusratkaisujen ohella merkittävästi myös työsuorituksen huolellisuus, olosuhteet sekä jälkihoito. Pitkäaikaiskestävyyden varmistamiseksi on kiinnitettävä huomio työnaikaiseen laadunvarmistukseen. Varsinaisia laadunvarmistuskokeita laastipaikkausten yhteydessä ei
27 yleensä käytetä lukuun ottamatta vetokokeita. Käytännössä laastien ominaisuuksien oletetaan täyttyvän, kun valmistus tapahtuu valmistajan ohjeiden mukaan. Normaalia laajempien laadunvarmistuskokeiden käyttö on suositeltavaa vain laajoissa korjauksissa tai kun korjaukselta halutaan poikkeuksellisen pitkää käyttöikää. Laastipaikkauksessa tulee aina seurata korjaustyön aikaisia olosuhteita. Olosuhteiden seurantaa varten tulee korjaustyön yhteydessä täyttää valmislomaketta betonikorjaustyön pöytäkirja, joka on kehitetty varta vasten laastipaikkaustyön seurantaan. Taulukossa 6 on kuvattu mahdollisia laadunvarmistukseen liittyviä kokeita ja niiden käytettävyyttä korjaushankkeessa. Taulukko 6 Laastipaikkauksen työmaaolosuhteissa käytettäviä laadunvarmistuskokeita Testattava ominaisuus Koe Huom! Laastin ominaisuudet tartuntalujuus vetokoe Tehdään erikseen mallityöstä sekä varsinaisesta korjauksesta pakkasenkestävyys vesimäärän mittaus ei suositella käytettäväksi normaaleissa julkisivu- tuoreesta korjauskohteissa laastista kutistuma kulmamuotti tai ei suositella käytettäväksi normaaleissa julkisivukorjauskohteissa naulalevykoe Työn laatu tartunnan onnistuminen vetokokeet vasarointi laaja-alaisella vasaroinnilla täydennetään vetokokeita Vetokokeet Vetokokeiden avulla voidaan varmistaa paikkausten lujuus ja riittävä tartunta alustaan. Vetokokeiden avulla arvostellaan laastipaikkojen vaatimustenmukaisuus. Suunnittelija määrittää - vaatimukset valmiin laastipaikan lujuudelle - vetokokeiden määrän - vetokokeiden arvosteluperusteet. Lähtötietoina tulee käyttää - alustan ominaisuudet o alustan vetolujuus o betonin raekoko ja raemuoto varsinkin pyöristyneestä luonnonkivi-runkoaineesta valmistetussa betonissa vetolujuuden usein heikkoja tarvittaessa määritetään vetokoekappaleen minimikoko, suuren runkoainesrakeet heikentävät lujuusarvoja o korjausmateriaalien ominaisuudet valmistajan ilmoittama tartuntalujuus Suunnitelmia täydennetään tarvittaessa mallikorjausten tartuntavetokokeiden perusteella
28 Vetokokeita tulee täydentää muulla laadunvarmistuksella, mm. olosuhteiden seurannalla sekä laastipaikkojen laaja-alaisella vasaroinnilla
29 5 PINNOITUS 5.1 Yleistä Pinnoitukset voidaan tehdä korjaustavasta riippuen - päällemaalauksena (huoltomaalauskorjaus) tai - poistamalla vanha pinnoite kokonaan (suojaava pinnoitus sekä perusteellinen pinnoitus- ja paikkauskorjaus). Tässä yhteydessä yleisnimeä pinnoite tarkoitetaan sekä maaleja (kerrospaksuus alle 0,4 mm) että paksumman kerroksen muodostavia pinnoitteita (kerrospaksuus yli 0,4 mm). 5.2 Pinnoitteen valinta Yleistä Julkisivujen korjaamisessa voidaan käyttää yleisesti betoniulkoseinien pinnoittamiseen käytettyjä pinnoitetyyppejä. Näitä ovat - dispersiomaalit (akrylaattimaalit) - silikoniemulsiomaalit - alkydimaalit - akryylimaalit - yksikomponenttiset silikaattimaalit - sementti- ja kalkkisementtimaalit Soveltuvan pinnoitteen valinta riippuu useista eri tekijöitä. Yksi keskeisimmistä tekijöistä on korjautapa; korjaus voidaan tehdä joko vanhan pinnoituksen päälle tai poistamalla vanha pinnoite kokonaan. Päällemaalauksessa vanhaa pinnoitetta ei poisteta lukuun ottamatta alustastaan irronnutta pinnoitetta. Suojaavassa pinnoituksessa sekä perusteellisessa pinnoitus- ja paikkauskorjauksessa vanha pinnoite poistetaan kokonaan esim. vesihiekkapuhalluksella Pinnoitteen valinta päällemaalauksessa Päällemaalauksessa pinnoitetyypin valinnassa on otettava huomioon - päällemaalattavuus o pinnoitteiden yhteensopivuus ja tarttuvuus - kosteustekninen toimivuus o pinnoiteyhdistelmän tiiviys ja kuivumisominaisuudet Lähtökohtana on, että päällemaalauksessa pyritään käyttämään samaa pinnoitetyyppiä kuin vanha pinnoite on ollut. Vanha pinnoitetyyppi on selvitettävä ennen korjausten aloittamista joko tutkimuslaboratoriossa tai arvioimalla maalinäytteestä maalin sideainetyyppiä. Tutkimuksissa tulee selvittää vähintään, onko maali ollut orgaanista tai epäorgaanista. Kahden erityyppisen maalin tarttuvuus ja yhteensopivuus on tarvittaessa selvitettävä ennakkokokein, varsinkin jos uusi pinnoite on liuotinohenteista. Lisäksi on varmistettava uuden pinnoitteen toimittajalta sen soveltuvuus päällemaalaukseen
Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Parvekkeet Säilyttävät korjaukset - suunnitteluohjeet päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi Tampereen
Rakennetekniikan laitos JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Muuratut julkisivut paikkaus- ja pinnoituskorjaukset - suunnitteluohjeet Laastisaumojen uusimiskorjaus
BETONIPINTOJEN KORJAUS JA MAALAUS
BETONIPINTOJEN KORJAUS JA MAALAUS Betonipinnat Betonia on pinnoitettu ja pinnoitetaan: Suojaamaan rakennetta, betonia sekä rakenneteräksiä Pakkasrapautumista vastaan Rakenneterästen korroosiota vastaan
Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Rapatut julkisivut paikkaus- ja pinnoituskorjaukset - suunnitteluohjeet päivitetty 9/2005 TkL Jukka
LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy
LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa
BETONIJULKISIVUJEN TOIMINTA
FRAME Tutkimuksen päätösseminaari TTY Tietotalo 8.11.2012 Jukka Lahdensivu Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos BETONIJULKISIVUJEN TOIMINTA Betonijulkisivujen toiminta Sisältö: - Tutkimusaineisto
StoCretec BETONIRAKENTEIDEN KORJAUS- JA PINNOITUSOHJEET
StoCretec BETONIRAKENTEIDEN KORJAUS- JA PINNOITUSOHJEET TYÖOHJE Sivu 1. TUOTTEET 2 2. ALUSTAN ESIKÄSITTELYT 2 3. BETONITERÄSTEN PUHDISTUS JA KÄSITTELYT 2 4. ALUSTAN ESIKASTELU 3 5. VALUKORJAUKSET 3 6.
VOIDAANKO ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIIN VAIKUTTAA JULKISIVUKORJAUKSILLA?
Ympäristö- ja yhdyskuntamessut Ilmastonmuutos ja paikalliset ratkaisut Messukeskus, Hki 11.10.2012 Jukka Lahdensivu Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos VOIDAANKO ILMASTONMUUTOKSEN
Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI HANKESUUNNITTELU päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi Tampereen teknillinen yliopisto, Talonrakennustekniikka JUKO-ohjeistokansio
LAY A-siipi, korjaukset YTHS
LAY A-siipi, korjaukset YTHS Katariina Laine, Vahanen Oy 1 Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa 29.10-1.11.2012
Kivimäen koulu Julkisivurakenteiden kuntotutkimus 28.2.2012
TUTKIMUS- JA ANALYYSIPALVELUT Kivimäen koulu Julkisivurakenteiden kuntotutkimus 28.2.2012 Raporttitunnus 1280012 Jaakko Luukkonen, insinööri TUTKIMUS- JA ANALYYSIPALVELUT Kivimäenkoulu, Vantaa TUTKIMUSSELOSTUS
MAXREST. Yleistä: Käyttöalueet: Käyttöohje: vedeneristyksen yhteydessä uima-altaissa, vedenkäsittelylaitoksilla, kellareissa yms.
MAXREST Kutistumaton, nopeasti kovettuva korjauslaasti rakenteellisiin korjauksiin betonille Tuotekuvaus: Maxrest on yksikomponenttinen korjauslaasti rakenteellisiin korjauksiin, sisältäen erikoissementtejä,
Betonijulkisivun huoltokirjan laadinta
Betonijulkisivun huoltokirjan laadinta Sisältö: 1. Perustiedot (liitteet 1-7) - rakennetyypit ja määrätiedot - käytetyt raaka- aineet, materiaalit ja työtavat - työmaatoteutus 2. Käyttöikä ja kunnossapitojaksot
Rakennetekniikan laitos JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Muuratut julkisivut paikkaus- ja pinnoituskorjaukset - suunnitteluohjeet Rappaus ja pinnoittaminen
WSP TutkimusKORTES Oy Heikkiläntie 7 D 00210 HELSINKI Puh. 0424 9696 1 05.09.2006 Fax 09-7740 7719
6142/06 1 (8) WSP TutkimusKORTES Oy Heikkiläntie 7 D 00210 HELSINKI Puh. 0424 9696 1 05.09.2006 Fax 09-7740 7719 OHUTHIETUTKIMUS Yleistiedot näytteistä Tutkimukset WSP TutkimusKORTES Oy on ottanut kohteesta
Sisäilmastoseminaari Esko Wedman Konekomppania Oy Tuoteasiantuntija ja mittaustulokset Tapio Kemoff InspectorHouseOy Teksti ja yleiset
Sisäilmastoseminaari 2013 03 13 Esko Wedman Konekomppania Oy Tuoteasiantuntija ja mittaustulokset Tapio Kemoff InspectorHouseOy Teksti ja yleiset havainnot korjauskohteissa. Kennolevyn vaikutus rakenteiden
Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI RAKENTAMISVAIHE päivitetty 9/2005 TkL Martti Hekkanen VTT JUKO-ohjeistokansio on tarkoitettu henkilöille, jotka pystyvät
BETONIRAKENTEET 2.252 BETONIPINNAN IMPREGNOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE
Silko_ohje_2.252 21.6.2004 12:53 Sivu 1 BETONIRAKENTEET BETONIPINNAN IMPREGNOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 2 / 04 2.252 1 VAURIO Toistuva jäätyminen ja sulaminen pyrkii